714 



Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



sprechen. — Ziemlich hart, schwer (spez. Lufltrockengewicht im Mittel 

 0,73), schwer- aber geradspaltig, auf der Spaltfläche glänzend. Sehr 



tragkräftig, sehr politurfähi 

 von mittlerer Dauer. 



S, 



Mikroskopischer Gha- 

 rakteri). Frühholzgefäße (»Ring- 

 poren«) 0,12 — 0,35 mm weit, 

 zwei- bis dreireihig, einzeln oder 

 in Gruppen, die übrigen, engeren 

 Gefäße ziemlich spärlich, verein- 

 zelt oder zu wenigen (2 — 4) in 

 Gruppen oder kurzen radialen 

 Reihen; alle dickwandig, mit 

 einfach durchbrochenen Glie- 

 dern 2) und kleinen, meist kreis- 

 runden, bis '5 IX breiten Hof- 

 tüpfeln, deren querspaltförmige 

 Poren gewöhnlich zu mehreren 

 in längere oder kürzere Furchen 

 der inneren Gefäßwandflächen 

 münden; gegen Markstrahlen 

 und Strangparenchym nicht ab- 

 weichend getüpfelt. Markstrahlen 

 meist mehrschichtig, 2 — 5 Zellen 

 (bis 0,056 mm) breit und 0,20 

 bis 0,50 mm hoch, einschichtige 

 sehr spärlich. Markstrahlzellen 

 8 — 19 [x hoch, oft ebenso breit, 

 ziemlich dickwandig und gleich- 

 förmig 3). Dickwandige, klein- 

 getüpfelte Sklerenchymfasern, im 

 Querschnitt von ungleicher Form 

 und Größe, bis 27 [x breit, als 

 Grundmasse. Strangparenchym 

 an den Gefäßen (namentlich die 

 Gruppen der engen mit dick- 



1) Siehe auch G. F. Kohl, Vergleichende Untersuchung über den Bau des 

 Holzes der Oleaceen. Inaug.-Diss., Leipzig 1881, p. 13. 



2) Diese bei den engeren und engsten, sehr dickwandigen Gefäßen mit stark 

 geneigten Endflächen, deren durchbrochene Stelle oft nur geringen Umfang hat. 



3) Die zwischen den Markstrahlzellen befindlichen Zwischenzellräume bilden im 

 Tangentialschnitt besonders auffällige, dreieckige Zwickel. Vgl. Fig. 100, p. 305. 



Fig. 163. Wellig gemasertes Eschenhol z (»Japa- 

 nische Bluinenesche«), nach photographischer Auf- 

 nahme aus einem polierten Furnierhlatte in */i nat. 

 Gr. Der Name »Blnmenesche« soll weniger die Her- 

 kunlt von e:nem botaniaih so zu nennenden Baume 

 als vielmehr die Art der Maserung bezeichnen. 



Fig. 16J. Querschniltsansicht des ringporigen Holzes 



der Esche (Fraximis cjccclsior), Saal vergrößert. 



(Nach R. Hartig.) 



